des bouches à feu en fonte cl en bronze , etc. 14ï) 



(le poudre, à l'emplacement du pi-ojecii!e et aux batlemenis. 

 Elles sont occasionnées par la dilatation du métal , par la tension 

 des gaz , par la pression du projectile ou par ses chocs contre 

 1q paroi de l'ame. 



Les crevasses ou (jerçures sont des fentes qui se prolongent 

 jusqu'à la surface extérieure. 



Fissures et crevasses dans les pièces de bronze. Elles ont plu- 

 sieurs causes. Les parties riches en étain sont dures et cassantes. 

 Quand le métal est poreux et graveleux, il ne possède plus la 

 ténacité nécessaire et se dilate , dans le lieu de la charge , au 

 delà de la limite que permet sa ductilité : il en résuite des fissures 

 qui peuvent se propager jusqu'à l'extérieur et former des crevasses, 

 quand la pièce n'éclate pas subitement. 



Le bronze devient plus dur , et finit par se fendiller par 

 l'effet de la compression et du choc. Aussi les fissures se re- 

 marquent fréquemment au logement du boulet et aux divers 

 battements, lorsqu'ils ont acquis une certaine profondeur. On 

 estime que , quand celte profondeur est de 0"',00o à 0'°,00G , 

 l'élasticité du métal est sur le point d'être vaincue, et que la 

 continuation du tir peut amener des accidents. On a vu, mais rare- 

 ment toutefois, des canons en bronze se Crevasser inême dans un 

 tir d'épreuve. 



Ces accidents , par leur extrême rareté , ne diminuent en rien 

 !a confiance qu'inspire la ténacité des canons en bronze , lors- 

 qu'ils ont été fabriqués dans les conditions normales. 



Fissures et crevasses dans les canons en fonte. 



Les fissures se produisent , dans les bouches à feu en fonte , 

 principalement à la lumière , au raccordement de l'ame avec le 

 fond, dans le lieu occupé par la charge, au logement du boulet 

 et à la partie opposée de l'ame. On les rencontre aussi , mais 

 plus rarement, en d'autres parties, telles que le S** renfort, et 

 la volée. 



Nous avons déjà indiqué , à l'occasion du perçage de la 

 lumière , que celle-ci , après un tir plus ou moins répété , 

 devenait le centre de trois lignes de fissures ; l'une dirigée 

 suivant la génératrice supérieure de l'ame , et les deux autres , 

 à droite et à gauche , suivant le raccordement de l'ame avec 

 le fond. Nous nous contenterons de rappeler que ces dégradations 

 sont ducs à l'échauffement de la lumière, et à l'inégale dilatation 

 du renfort et de la cuinsse. 



